400 



Mineralogie. 



LECLERC-FouRQTJiGNON'schen Gebläseofen, einzelne auch im Porcellanofen 

 (1400—1500° C. Temperatur). Die Maximaltemperaturen wurden nicht fest- 

 gestellt, doch schmolzen Silicate bei der angewandten Hitze leicht; in der 

 Kegel ist auch eine vollständige Schmelzung der Proben eingetreten. Die 

 Abkühlung wurde bei den verschiedenen Versuchen verschieden schnell 

 vorgenommen. Analytische Methoden und Verlauf der Arbeiten werden 

 angegeben. Unter den verschiedenen Methoden erwies sich die am günstigsten, 

 bei welcher die reinen Oxyde mit möglichst wenig Flussmittel (Fluor- 

 natrium) bei möglichst hoher Temperatur zusammengeschmolzen wurden; 

 sie ergab besonders schön krystallisirte Pyrochlor- und Perowskitproducte. 



Kry stallisirte Tantalsäure. Eine Schmelze von 40 g Bor- 

 säure und 3 g Tantalsäure, welche mehrere Tage hindurch in einem 

 Porcellanofen erhitzt worden war, lieferte mikroskopische Krystalle von 

 Tantalsäure in mehreren verschiedenen Arten, z. Th. sechsseitige, kurz- 

 säulige oder cubische Gestalten mit hoher Doppelbrechung, z. Th. sechs- 

 seitige, isotrope oder schwach doppeltbrechende Tafeln, z. Th. rhombische 

 Tafeln mit 114° bezw. 66° Winkel. Letztere sind stark positiv doppelt- 

 brechend; Ebene der optischen Axen ist parallel der kurzen Diagonale; 

 erste Mittellinie senkrecht auf der Tafelfläche. Specif. Gewicht der Krystall- 

 masse = 7,7775. 



Krystallisirte Niobsäure. Durch Schmelzen von Niobsäure 

 mit Borsäure im LECLERC-FouRQüiGNON'schen oder im Porcellanofen wurden 

 grüne (wegen des Eisengehalts der Niobsäure), platte, lappige Prismen 

 ohne deutliche Krystallbegrenzung, bei Lösung von Niobsäure in Kalium- 

 oder Natriumbisulfat und vorsichtiger Entfernung der Schwefelsäure durch 

 Erhitzen gleichartige, farblose Nadeln von krystallisirter Niobsäure er- 

 halten. Die in beiden Fällen erhaltenen Individuen waren 2 mm lang und 

 0,5 mm breit; sie zeigen sich schwach doppeltbrechend, optisch zweiaxig. 

 Die Auslöschung verläuft parallel der Längsrichtung, die bei den farblosen 

 Nadeln die Richtung kleinerer, bei den grünen solche grösserer optischer 

 Elasticität ist. In letzteren ist die Ebene der optischen Axen parallel 

 der Längsrichtung; eine spitze Mittellinie steht senkrecht auf der breiten 

 Fläche der Säulchen; Doppelbrechung um jene positiv. Specif. Gew. der 

 farblosen Nadeln = 4,568 bei 19° C. 



Alkalisalze von Tantal-, Niob- und Titansäure. Das 

 Salz Na 2 O.Nb 2 5 wurde durch Zusammenschmelzen von Natriumcarbonat 

 und Niobsäure im Molecularverhältniss unter Beimischung von Fluor- 

 natrium im Gebläseofen erzeugt. Die nach dem Erkalten krystallisirte 

 Schmelze bestand aus gut entwickelten, stark lichtbrechenden, weissen 

 Würfeln bis 3 mm Kantenlänge. Auf den Flächen besassen sie oft eine 

 vierseitige Vertiefung. Sie sind stark doppeltbrechend und zeigen Lamellar- 

 polarisation. Bei etlichen Schnitten nach dem Würfel ist die Auslöschung 

 einigermaassen vollständig und verläuft dann fast parallel zur Würfelkante. 

 Damit ist eine unregelmässige optische Feldertheilung nach den Diagonalen 

 der Würfelfläche verbunden, während die Würfelkante Eichtung der kleineren 

 optischen Elasticität ist. Bei anderen Würfeln ist die Auslöschung parallel 



